8 L. F. Nilson und O. Pettersson, 



und dabei Wertlie erhalten hätte, die für die nunmehr allgemein verbrei- 

 tete Ansicht über die Zweiwerthigkeit des Berylliums sprächen. Da in- 

 dessen dieses Resultat des REYNOLD'schen Experiments mit den von uns 

 schon damals gewonnenen Erfahrungen wenig übereinstimmte, so brach- 

 ten wir unsere Untersuchung, insofern sie den fraglichen Grundstoff an- 

 betrifft, bald möglichst zum Abschluss und legen nun in den folgenden 

 Abtheiluno-en die Resultate derselben dar. 



II. DARSTELLUNG DES METALLS. 



Die Beryllerde, welche wir zur Darstellung des metallischen Be- 

 rylliums benutzten, stammte aus ausländischen Smaragden, welche durch 

 Schmelzen mit Kaliumcarbonat aufgeschlossen wurden. Die Operation 

 geschah in grossem Maasstabe mit beträchtlichen Quantitäten des fein- 

 gepulverten Minerals, welches mit überschüssigen Kaliumcarbonat ver- 

 mischt in mehreren grossen Graphittiegeln der Hitze eines Porzellanofens 

 längere Zeit ausgesetzt wurde. Die Gelegenheit, das geeignete Material 

 in so bedeutender Menge zu bereiten, verdanken wir der Freundlichkeit 

 des Herrn Dr Norblad, Chemiker der bekannten Porzellanfabrik zu Rör- 

 strand, der gefälligst die J^eitung der Operation des Aufschliessens übernahm. 

 Das aufgeschlossene Material wurde mit Salzsäure behandelt, die Kiesel- 

 säure auf dem gewöhnlichen Wege entfernt und fast alle Thonerde durch 

 wiederholtes Auskrystallisiren als Alaun abgeschieden, danach die Hydrate 

 mit Ammoniumcarbonat gefällt und die Beryllerde in geeignetem Ueber- 

 schusse davon gelöst, die Lösung filtrirt und die Beryllerde aus derselben 

 durch Kochen in einer grossen Platinschale wieder gefällt. Um eine 

 ganz reine Erde zu gewinnen, wiederholten wir noch dreimal die Ope- 

 ration der Lösung derselben in Ammoniumcarbonat und AMederfälleu 

 durch Kochen. Als wir die zuletzt gewonnene Beryllerde auf ihre Rein- 

 heit prüften, fanden wir, dass sie von fremden Beimischungen nur Spuren 

 von Kalk enthielt. Das Eisen war dagegen vollständig mit der Thonerde 

 entfernt, denn beim Zusatz von Schwefelammoniinn zu der ammoniaka- 

 lischen Lösung der Erde fielen auch nicht Spuren von Sclnvefeleisen 

 nieder. 



Aus dieser Beryllerde wurde dann durch Glühen mit Kohlenstoff 

 im Chlorstrom Chlorber3dlium bereitet. Zu diesem Zweck muss bekannt- 

 lich die Erde mit der Kohle sehr innii;- sremischt sein. Wir bewirkten 



